SÉANCE DU II DÉCEMBRE igo.*). 9S i 



cuivre. Tous ces résultats sont concoidants et nous remarquerons que la 

 distillation des alliages de cuivre et d'or, à 10 et à 5o pour 100, nous fournit 

 toujours la même conclusion : départ du cuivre en quantité beaucoup plus 

 graufle que pour l'or. Le cuivre est donc notablement plus volatil que l'or. 



Alliage d'or et d'étain. — Les alliages d'or el d'étain présentent une 

 grande complexité; Matthiessen ('), Heycock et Neville (^), Liiurie ('), 

 iVîaey (^) en ont étudié un certain nombre. La courbe de fusibilité de ces 

 alliages jusqu'à c)5o° vient d'être établie par Rudolf Vogel (^}. 



Dans des expériences, |)oursuiviesen collaboration avec M.O'Farellev(°), 

 nous avons démontré que l'étaiu, qui a un |)oint de fusion très bas, pré- 

 sentait un point d'ébullition très élevé. 



Nous a\ons préparé un alliage homogène d'étain et d'or à 4o pour 100 

 de ce dernier métal. Nous en avons chaufïé 200*=' dans un creuset pendant 

 3 minutes avec un courant de 5oo ampères sous yo volts. D'abondantes 

 vapeurs se sont dégagées; on lésa recueillies sur le tube froid et sur les 

 parois d'une cloche en verre mince. Après rex|)érience, le culot pesait 

 iSS^et sa composition était la suivante : or, 41.08; étain, 59,72. Par dis- 

 tillation l'alliage s'était enrichi en or, si bien que l'étain, quoique difficile- 

 ment volatil, jjossède un j)omt d'ébullition inférieur à celui de l'or. 



Dne deuxième expérience a été faite clans les mêmes conditions, mais 

 pendant 4 minutes; il ne restait, dans le creuset, que 149''' de métal qui 

 avaient pour composition : or, 45,9©; étain, 53,88. Ici encore l'étain a 

 distillé plus rapidement que l'or. 



Pourpre de Cassius. — il est assez curieux de remarquer que la poudre 

 condensée, soit sur le tube, soit sur la cloche, possède la même couleur 

 pourj)re que les auréoles qui entouraient les petits globules d'or condensés 



( ' ) Mat ruiESSEN, Ucber die elelUrische Leil.falui;l;eit von Legierungcii ( Pogg. 

 Ann., t. C\, 1860, p. 190). 



(-) Hkycock el Nkville, Ou tlie freezing points of triple alloys of gold. cadmium 

 and tin {Journ. client. Soc, t. LIX, 1891, p. gSô). 



( ' ) Laurie, On tlie existence of a conipound of gold and tin { T'hil. Mag., 5'' série, 

 t. XXXIII, 1892, |). 94). 



{'') Maey, Das spez. Volunien als BestimmunL:smurkmal t/iemisc/ier ] erlnn- 

 dungen tinter dcn Metalllegierungen {Zeitsc/tr. pliys. Clicm.. i. XXXVllI, 1901, 

 p. 292). 



('") I-Il'dolf \"oi;el, L'eber Gold-Zinnlcgicrungm, t. XLVI, mjuo, p. Oj. 



(°) MoissAN et O'Farrklley, S tir la distillation d'an mélange de deux métaux 

 {Comptes fcndiis. l. CXXXVIII. i<)04, p. 1J69). 



